公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

８節 耐候性塗料塗り（DP）
７．８．１ 一般事項
この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
７．８．２ 鉄鋼面耐候性塗料塗り（1） 鉄鋼面耐候性塗料塗りは、表７．８．１により、種別は特記による。ただし、上塗り塗料の等級は特記による。
なお、鉄骨等の製作工場で溶接した箇所の下塗りは、（2）（ｲ）による
表７．８．１ 鉄鋼面耐候性塗料塗り
種別
工 程

下地調整

塗料その他

A種

B種

C種

規格番号

○―
――
○
―――
○

表７．２．２によるＲＡ種
表７．２．２によるＲＢ種
表７．２．２によるＲＣ種

○―

JIS K
5552

ジンクリッチ
プライマー○JASS 18M-109

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰおよび弱溶剤系
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)―JIS K5551

構造物用さび止め
ペイント―

JASS 18
M-109

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰおよび弱溶剤系変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)

JIS K
5551

構造物用さび止め
ペイント

―

下塗り
１ (１回目)
―

○

○

―

下塗り
２ (２回目)―○

下塗り
３ (３回目)

○

―

―

研磨紙
ずり

○

○

○

４

５ 中塗り

○

○

規格名称

○

種類
又は等級

2種

商 品 名

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ 8000
ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ 8500 ｼﾝﾅｰ
0～15%

0.14
ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ―

A種

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

ハイポン 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰ
0～10%

0.14
ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ―

A種

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰ
0～10%

研磨紙Ｐ１２０～２２０JIS K5659

鋼構造物用耐候性
塗料

塗付け量(㎏/㎡)

A種
中塗塗料

0.14

―

ﾌｧｲﾝ中塗 DP
塗料用ｼﾝﾅｰ A
または SA0～10%

0.14

次ページへ続く
1Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

前ページから続く
公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
1 級の場合(ふっ素系)
ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

６ 上塗り

○○○

JIS K5659

鋼構造物用耐候性
塗料

A種
上塗塗料

2 級の場合（ｼﾘｺﾝ系）
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ

0.10

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

3 級の場合(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)
ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～15%（注）１． 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
２． 新規に塗装を行う場合は、Ａ種とする。
なお、工程６まで製作工場で行う場合は、工程４は省略する。
３． JASS 18 M-109 は、日本建築学会材料規格である。
（2）新規鉄骨等鉄鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ)
下塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に下塗りを行う。
(ｲ)
鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙Ｐ１２０程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント（A 種）を３回塗る。
(ｳ)
現場組立後、現場接合部及び組立中の下塗り損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙Ｐ１２０程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18 M-109 による塗料（表７．３．２のＢ種）を３回塗る。
● 上記以外に下記商品も使用可能です。
●上塗•
デュフロン１００フレッシュⅡ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 1 級）
•デュフロン１００ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 1 級）•
デュフロン１００ニューファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 1 級）
•ファインＳi（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 2 級）•
ハイポン５０上塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 3 級）•
ハイポン５０ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 上塗り塗料 3 級）
●中塗•
デュフロン１００ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗 K（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）●下塗•
ハイポン２０デクロ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）•
ハイポンファインプライマーⅡ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）

2Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

組合せ例
工程 種別 上塗り
仕上種類
上塗り 1 級A 種 ﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 ﾌﾚｯｼｭⅡﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 ﾌｧｲﾝ
又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾆｭｰﾌｧｲﾝB 種 ﾃﾞｭﾌﾛﾝ
C 種 100 ﾌﾚｯｼｭⅡ

上塗り 2 級

上塗り 3 級

中塗り
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗 K
又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗 K
又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗

下塗り(3 回目)
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

下塗り(2 回目)
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

下塗り(1 回目)
ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ－

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ－

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝ
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又は
ﾊｲﾎﾟﾝ
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ
ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ
ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ100 ﾌｧｲﾝ
又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾆｭｰﾌｧｲﾝﾌｧｲﾝ Si

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾌｧｲﾝ中塗 DP

B種C種ﾌｧｲﾝ Si

ﾌｧｲﾝ中塗 DP－

A種

ﾊｲﾎﾟﾝ 50
上塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸ中塗 K
又はﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸ中塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝ
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾊｲﾎﾟﾝ 50
ﾌｧｲﾝ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾌｧｲﾝ中塗又はﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸ中塗 K
又はﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸ中塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ－

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾌｧｲﾝ中塗又はﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾌｧｲﾝ中塗 U－

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又は
ﾊｲﾎﾟﾝ
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝ
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

A種

B種
C種

ﾊｲﾎﾟﾝ 50
上塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 50
ﾌｧｲﾝ3Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

７．８．３ 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り(1) 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗りは、表７．８．２により、種別は特記による。
ただし、上塗り塗料の等級は特記による。
(2) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ)
見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正し、ワイヤーブラシ、研磨布等で汚れや付着物を十分に除去し、下塗りを行う。また、押縁部分は、組立前の部材のうちに下塗りを行う。
(ｲ)
工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、損傷部分は、ワイヤーブラシ、研磨紙等で錆等を除去する。
なお、ディスクサンダー等の強力な電動工具は使用しない。
(ｳ)
下地調整の後、表７．３．２ のＢ種 を１回塗る。
表７．８．２ 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り
工 程

下地調整

種別

塗料その他

A種

B種

C種

○――

規格番号
規格名称
表７．２．３によるＲＡ種

―

○

―

表７．２．３によるＲＢ種

―

―

○

表７．２．３によるＲＣ種

１ 下塗り

○

○

○

研磨紙ずり

○

○

○

２３ 中塗り○○○JASS 18
M-109

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰおよび弱溶剤系変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)

商 品 名種類

塗付け量(㎏/㎡)

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ―

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

0.14

研磨紙Ｐ１２０～２２０
JIS K5659

鋼構造物用耐候性
塗料

ﾌｧｲﾝ中塗 DP

A種
中塗塗
料

塗料用ｼﾝﾅｰ A
または SA
0～10%

0.14

1 級の場合(ふっ素系)
ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

４ 上塗り

○○○

JIS K5659

鋼構造物用耐候性塗料

2 級の場合(ｼﾘｺﾝ系)
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ

A種
上塗塗料

0.10

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

3 級の場合(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)
ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～15%（注）１． 新規に塗装を行う場合は、Ａ種とする。
なお、工程４まで、製作工場で行う場合は、工程２は省略する。
２． 新規鋼製建具等の下塗りの工法は、（2）による。
３． JASS 18 M-109 は、日本建築学会材料規格である。
● 上記以外に下記商品も使用可能です。
●上塗•
デュフロン１００フレッシュⅡ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 1 級）
•デュフロン１００ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 1 級）
•デュフロン１００ニューファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 1 級）
4Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書•
ファインＳi（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 2 級）•
ハイポン５０上塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 3 級）•
ハイポン５０ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 3 級）
●中塗•
デュフロン１００ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•ハイポン３０ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A 種 中塗り塗料）●下塗•
ハイポン２０デクロ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）•
ハイポンファインプライマーⅡ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）
組合せ例
工程 種別
仕上種類
上塗り 1 級
A種
B種
C種

上塗り

中塗り

下塗り(1 回目)

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌﾚｯｼｭⅡ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗 K 又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾆｭｰﾌｧｲﾝ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ中塗
又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾌｧｲﾝ中塗 DP

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

上塗り 2 級A種
B種C種

ﾌｧｲﾝ Si

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

上塗り 3 級

A種
B種
C種

ﾊｲﾎﾟﾝ 50 上塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾏｽﾁｯｸ中塗 K 又は ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ
ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾏｽﾁｯｸ中塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 50 ﾌｧｲﾝ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ中塗
又はﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ中塗 U

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ

5Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

７．８．４ コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り

コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りは、表７．８．３により、種別は特記による。
表７．８．３ コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り
種別

塗料その他

工 程商 品 名A A- 21 種
種

下地調整

１下塗り

Ｂ B－ 2１ 種種

中塗りC2種

規格番号

種類
又は等級

規格名称

○ ― ○ ― ○ ― 表７．２．６によるＲＢ種― ○ ― ○ ― ○ 表７．２．６によるＲＣ種
JASS 18○ ― ○ ― ○ ―M-201

反応形合成樹脂ｼｰﾗ
ｰおよび弱溶剤系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ―

JASS 18M-405

常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り(常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り)―

JASS 18
M-404

ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料用中塗り(ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料用中塗り)

JASS 18M-403

2 液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ用中塗り(2 液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ用中塗りおよび弱溶剤系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料用中塗り)○ ○ ― ―２C1種

塗付け量( ㎏ /㎡)― ―― ― ○ ○ ― ―― ― ― ― ○ ○ﾆｯﾍﾟ
ﾌｧｲﾝ浸透ｼｰﾗｰ(透明)

0.08

無希釈

ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ―

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

ﾆｯﾍﾟ
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝ
ﾌﾚｯｼｭ

0.14

塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%

―ﾆｯﾍﾟ
ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ
U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A
5～10%

主要
原料 ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ○ ○ ― ― ― ―ふっ素 塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%
樹脂
（1 級）
主要
ﾆｯﾍﾟ
原料
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝ
JIS K
建築用耐候性上塗
３ 上塗り ― ― ○ ○ ― ―
ｼﾘｺｰﾝ
0.10
ﾌﾚｯｼｭ
塗料5658
樹脂
塗料用ｼﾝﾅｰ A
0～10%
（2 級）
主要ﾆｯﾍﾟ
原料
ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ― ― ― ― ○ ○ﾎﾟﾘｳﾚﾀU100
ﾝ樹脂
塗料用ｼﾝﾅｰ A
5～15%
（3 級）
（注）１．新規に塗装を行う場合は、A-1 種、B-1 種、又は C-1 種とし、下地調整は、表７．２．６によるＲＡ種とする。
6Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

２．JASS 18 M-201、M-403、M-404 及び M-405 は、日本建築学会材料規格である。
● 上記以外に下記商品も使用可能です。
•
デュフロン４ＦⅡフレッシュ（JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1 級 相当）（社内試験で該当規格の性能を満たしています。）（中塗りには「デュフロン４ＦⅡ中塗」（JASS 18 M-405 ）をご使用ください。
•
ﾆｯﾍﾟファイン Si（JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料：2 級 相当）（社内試験で該当規格の性能を満たしています。）（JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメルアクリルシリコン樹脂塗料中塗り）•浸透性シーラー（新）（JASS 18 M-201 反応形合成樹脂ワニス（２液形エポキシ樹脂ワニス）
組合せ例
工程 種別
仕上種類
ふっ素樹脂 A 種
（１級）

上塗り

中塗り

下塗り

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 4FⅡﾌﾚｯｼｭ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 4FⅡ中塗

ﾆｯﾍﾟ浸透性ｼｰﾗｰ（新）

シリコン系
（2 級）

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ Si

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ Si

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ浸透ｼｰﾗｰ(透明)B種

7

Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.